CELEX: 31984L0500
Language: sl
Date: 1984-10-15 00:00:00
Title: Direktiva Sveta z dne 15. oktobra 1984 o približevanju zakonodaje držav članic, ki se nanaša na keramične izdelke, namenjene za stik z živili

Pomembno pravno obvestilo

|

31984L0500

Uradni list L 277 , 20/10/1984 str. 0012 - 0016 finska posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 13 str. 0207  španska posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 18 str. 0006  švedska posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 13 str. 0207  portugalska posebna izdaja poglavje 13 zvezek 18 str. 0006 

		Direktiva Svetaz dne 15. oktobra 1984o približevanju zakonodaje držav članic, ki se nanaša na keramične izdelke, namenjene za stik z živili(84/500/EGS)SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JEob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,ob upoštevanju Direktive Sveta 76/893/EGS z dne 23. novembra 1976 o približevanju zakonodaje držav članic o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili [1], in zlasti člena 3 Direktive,ob upoštevanju predloga Komisije,ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [3],ker člen 2 Direktive 76/893/EGS določa, da sestavine materialov in izdelkov ne smejo prehajati v živila v količini, ki lahko ogrozi zdravje ljudi;ker člen 3 iste direktive predvideva, da bo Svet, po postopku iz člena 100 Pogodbe, sprejel v obliki direktiv posebne predpise, veljavne za nekatere skupine materialov in izdelkov (posebne direktive);ker v večini držav članic za keramične izdelke, namenjene za stik z živili, veljajo obvezne določbe za zaščito zdravja ljudi, določajoče mejno količino svinca in kadmija, ki se lahko izločita;ker se te določbe v posameznih državah članicah razlikujejo, s tem pa ovirajo vzpostavitev in delovanje skupnega trga;ker se lahko te ovire odpravijo, če za keramične izdelke pri dajanju na trg Skupnosti veljajo enotni predpisi;ker je zato treba uskladiti mejne vrednosti in metode preskušanja in analiz za te izdelke;ker je primerni instrument za uresničitev tega cilja posebna direktiva v smislu člena 3 Direktive 76/893/EGS, katere splošne določbe veljajo tudi v tem primeru;ker prilagajanje nekaterih kontrolnih pregledov in analiz, predvidenih v Direktivi, tehničnemu razvoju pomeni izvedbeni ukrep, katerega sprejem se zaradi poenostavitve in pospešitve postopka poveri Komisiji;ker je treba v vseh primerih, v katerih Svet Komisiji podeli pristojnosti za uveljavljanje predpisov o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili, uvesti postopek, ki zagotavlja tesno sodelovanje med državami članicami in Komisijo v Stalnem odboru za živila, ustanovljenem z Odločbo Sveta z dne 13. novembra 1969,SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:Člen 11. Ta direktiva je posebna direktiva v smislu člena 3 Direktive 76/893/EGS.2. Direktiva obravnava možno migracijo svinca in kadmija iz keramičnih izdelkov, ki so kot končni izdelki namenjeni za stik z živili ali so v stiku z živili in so temu namenjeni.3. "Keramični izdelki" so izdelki, narejeni iz mešanice anorganskega materiala s splošno visoko vsebnostjo gline in silikatov, ki ji je lahko dodana majhna količina organskih snovi. Ti izdelki se najprej oblikujejo, tako nastala oblika pa se trajno utrdi z žganjem. Lahko so glazirani, emajlirani in/ali okrašeni.Člen 21. Količina svinca in kadmija, ki prehaja iz keramičnih izdelkov, ne sme preseči spodaj določenih mejnih vrednosti.2. Količina svinca in kadmija, ki prehaja iz keramičnih izdelkov, se določi s preskusi, pri pogojih, ki so določeni v Prilogi I, z uporabo analiznih metod iz Priloge II.3. Pri keramičnih posodah s keramičnim pokrovom je mejna vrednost svinca in/ali kadmija, ki ne sme biti presežena (mg/dm2 ali mg/l), vrednost, ki se uporabi samo za posodo.Posoda in notranja površina pokrova se morata ločeno preskušati pod enakimi pogoji.Količina svinca in/ali kadmija, ki prehaja iz posode, in količina svinca in/ali kadmija, ki prehaja iz pokrova, se seštejeta. Tako dobljena vsota dveh količin svinca in/ali kadmija se upošteva samo na površino ali na volumen posode, ki je bila preskušana.4. Za keramični izdelek velja, da ustreza zahtevam te direktive, če količina svinca in/ali kadmija, izločenega pri preskusih, izvedenih pri pogojih iz prilog I in II, ne presega naslednjih mejnih vrednosti:| Pb | Cd |—Kategorija 1:Izdelki, ki jih ni mogoče napolniti, in izdelki, ki se lahko napolnijo in pri katerih višina polnjenja od najnižje točke do vodoravne črte zgornjega roba znaša največ 25 mm | 0,8 mg/dm2 | 0,07 mg/dm2 |—Kategorija 2:Vsi drugi izdelki, ki se lahko napolnijo | 4,0 mg/l | 0,3 mg/l |—Kategorija 3:Posoda za kuhanje, embalažna posoda in posoda za shranjevanje, prostornine več kakor tri litre | 1,5 mg/l | 0,1 mg/l |5. Če keramični izdelek ne presega zgoraj navedene količine za več kakor 50 %, za ta izdelek kljub temu velja, da ustreza zahtevam te direktive, če so najmanj trije drugi izdelki enake oblike in dimenzij, z enakimi okraski in glazuro preskušeni pod pogoji iz prilog I in II in povprečne količine izločenega svinca in/ali kadmija iz teh izdelkov ne presegajo mejnih vrednosti, pod pogojem, da nobeden od teh izdelkov ne presega mejnih vrednosti za več kakor 50 %.Člen 3Spremembe v prilogah, razen za oddelka 1 in 2 Priloge I, zaradi znanstvenih in tehnoloških dognanj se sprejmejo po postopku iz člena 10 Direktive 76/893/EGS.Člen 41. V treh letih po notifikaciji [4] te direktive določi Svet po postopku iz člena 100 Pogodbe:(a) omejitve za tiste površine keramičnih izdelkov, ki pridejo v stik z usti;(b) metode za preverjanje, da se omejitve iz (a) upoštevajo.2. V istem roku Komisija na podlagi toksikoloških in tehnoloških podatkov ponovno preveri, ali je možno znižati omejitve iz člena 2, in preveri pogoje osvetlitve v preskusu iz Priloge I in po potrebi Svetu predlaga spremembe Direktive.Člen 51. Države članice po potrebi spremenijo nacionalno zakonodajo, da je skladna s to direktivo, tako da je:- v treh letih po notifikaciji te direktive promet s keramičnimi izdelki, ki ustrezajo tem določbam, dovoljen,- v petih letih po notifikaciji te direktive dajanje na trg keramičnih izdelkov, ki ne ustrezajo tem določbam, prepovedano.O vsaki spremembi takoj obvestijo Komisijo.2. Brez vpliva na odstavek 1 lahko države članice prepovedo ali podaljšajo prepoved izdelovanja keramičnih izdelkov, ki ne ustrezajo tej direktivi.Člen 6Ta direktiva je naslovljena na države članice.V Luxembourgu, 15. oktobra 1984Za SvetPredsednikJ. Bruton[1] UL L 340, 9.12.1976, str. 19.[2] UL C 95, 28.4.1975, str. 41.[3] UL C 263, 17.11.1975, str. 66.[4] Ta direktiva je bila državam članicam notificirana dne 17. oktobra 1984.--------------------------------------------------PRILOGA ITEMELJNA PRAVILA ZA DOLOČANJE MIGRACIJE SVINCA IN KADMIJA1. Modelna raztopina ("simulant")4 % (v/v) ocetna kislina v sveže pripravljeni vodni raztopini.2. Preskusni pogoji2.1 Preskus se izvede pri temperaturi 22 ± 2 °C, čas trajanja je 24 ± 0,5 ure.2.2 Pri določanju migracije svinca se vzorec primerno pokrije, tako da je izpostavljen normalni osvetlitvi v laboratoriju.Pri določanju migracije kadmija ali kadmija in svinca se vzorec pokrije, tako da je preskušana površina v popolni temi.3. Polnjenje3.1 Vzorci, ki se lahko napolnijoVzorec se napolni s 4 % (vol) raztopino ocetne kisline do ravni najmanj 1 mm od točke preliva; razdalja se meri od zgornjega roba vzorca.Vzorci z ravnim ali malo nagnjenim robom se napolnijo tako, da razdalja med površino tekočine in točko preliva ni večja kakor 6 mm, merjeno vzdolž nagnjenega roba.3.2 Vzorci, ki jih ni mogoče napolnitiPovršina vzorca, ki ni namenjena za stik z živili, se najprej prevleče s primernim zaščitnim slojem, odpornim proti delovanju 4 % (v/v) raztopine ocetne kisline. Vzorec se nato potopi v posodo z znanim volumnom raztopine ocetne kisline, tako da je površina, ki je namenjena za stik z živili, popolnoma pokrita s preskusno tekočino.4. Določanje površinePovršina izdelkov kategorije 1 je enaka površini meniskusa proste površine tekočine, s katero je napolnjen vzorec pod pogoji iz oddelka 3 zgoraj.--------------------------------------------------PRILOGA IIANALIZNE METODE ZA DOLOČANJE MIGRACIJE SVINCA IN KADMIJA1. Predmet in področje uporabeMetoda omogoča določitev specifične migracije svinca in/ali kadmija.2. PrincipDoločitev specifične migracije svinca in/ali kadmija se izvede z atomsko absorpcijsko spektrofotometrijo.3. Reagenti- Vsi reagenti morajo biti analitske kakovosti, če ni drugače določeno.- "Voda" vedno pomeni destilirano vodo oziroma vodo ustrezne kakovosti.3.1 4 % (v/v) ocetna kislina v vodni raztopini40 ml koncentrirane ocetne kisline se razredči z vodo do 1000 ml.3.2 Temeljne standardne raztopinePripravijo se temeljne standardne raztopine, ki vsebujejo 1000 mg/l svinca in najmanj 500 mg/l kadmija v 4 % raztopini ocetne kisline (3.1).4. Aparatura4.1 Atomski absorpcijski spektrofotometerMeja zaznavnosti aparature za svinec in kadmij mora biti enaka ali nižja kakor:- 0,1 mg/l za svinec,- 0,01 mg/l za kadmij.Meja zaznavnosti je definirana kot koncentracija elementa v 4 % ocetni kislini (3.1), ki dá signal, dvakrat močnejši od šuma ozadja instrumenta.5. Postopek5.1 Priprava vzorcaVzorec mora biti čist, brez maščob ali drugih snovi, ki bi lahko vplivale na preskus.Vzorec se opere v raztopini tekočega gospodinjskega detergenta pri temperaturi približno 40 °C. Vzorec se splakne najprej s tekočo vodo, nato pa z destilirano vodo oziroma z vodo ustrezne kakovosti. Pusti se, da voda odteče, in vzorec se osuši, tako da na njem ne ostanejo madeži. Očiščene površine za preskus se ne sme več dotikati.5.2 Določitev svinca in/ali kadmija- Tako pripravljeni vzorec se preskusi pod pogoji, določenimi v Prilogi I.- Pred odvzemom preskusne raztopine za določanje svinca in/ali kadmija se vsebina vzorca primerno premeša, da se ne izgubi del raztopine in se preskušana površina ne odrgne.- Za vsako serijo določitev se izvede slepi preskus z reagenti.- Svinec in/ali kadmij se določita z atomsko absorpcijsko spektrofotometrijo pod ustreznimi pogoji.--------------------------------------------------